## STUDI PENGGUNAAN ABU BATU SEBAGAI BAHAN SUBTITUSI PASIR PADA PEMBUATAN GENTENG BETON TERHADAP KUAT LENTUR GENTENG BETON
Drs. Hendri Dunant Hamidi, M.Si  dan  Elmarini, S.Pd.

## Abstract
The purpose of this study is to investigate the strength value of concrete pentile  using  stone  ashes  as  the  sand  substitutional  material  at  persentation degrees  of  0  %,  5  %,  10  %  and  15  %.  The research was  conducted  at  Balai Penelitian Bahan Dinas  Industri on Jl. Let. Jend. Suprapto and the making of concre  the  congrete  partile  was  Conducted  at  PD.  Patria  Factory  on  Jl. Narogong Raya Bantar Gebang Bekasi from February to April 2002. Using an experiment methode wite four substitutional treatment of 0 %, 5 %, 10 % and 5 %,  there  were  is  pieces  of  pentile  being  used  for  each  treatment,  ten  for strength  difraction  test  and  five  for  water  absorption  test.  The  result  of  the study  showed  that  concrete  pentile  type  A  (0  %)  had  197  kg/cm 2 diffraction strength  with  9.24  %  water  absorption  at  avarange  :  type    B  (5  %)  had  201 kg/cm 2 diffraction  strength  with  9.25  %  water  absorption  at  avarage :  Type  C (10  %)  187  kg/cm 2 diffraction  strength  with  11.02  %  water  absoprtion  at averange  :  Type  D  (15  %)  had  172  kg/cm 2 diffraction  strength  with  14.10  % water absorption at averange. The data of the study was tested using statifical test  with  =  0,01  one  tail,  variant  analysis.  Based  on  the  analysis  we abstained  t hitung =  21.59 which  is  bigger  than t tabel =  4.38.  Ho was  in regretion area. So, there was a signtificant difference at the stone ashes substitution to the  value  of  concrete  pentile  espesialy  at  10  %  substitutional.  In  summary,  it can  be  concluded  that  the  higer  the  presentation  of  stone  ashes  being  used, the lower the strength of the concrete pentile is.
Kata Kunci : abu batu, genteng beton, kuat lentur.
173

## Pendahuluan
Sejalan dengan kegiatan pembangunan di bidang perumahan yang setiap tahun  terus  meningkat,  maka  kebutuhan  bahan  bangunan  terus  meningkat pula,  diantaranya  adalah  bahan  penutup  atap.    Berbagai  macam  bahan penutup  yang  dapat  kita  jumpai  di  pasaran,  baik  bentuk,  jenis,  tipe  maupun cara pewarnaan yang dapat kesemuanya itu untuk memenuhi kebutuhan atau selera  pemakainya.    Jenis  bahan  dan  bentuk  penutup  atap  juga  dapat dibedakan  menjadi  beberapa  jenis  misalnya,  genteng  keramik,  seng gelombang, asbes gelombang, genteng beton dan lain-lain.
Genteng  beton  adalah  unsur  bangunan  yang  dibuat  dari  campuran bahan-bahan  semen  portland,  agregat  halus,  air  dengan  atau  tanpa  bahan pembantu lain, dibuat sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk bahan penutup atap.
Genteng beton mempunyai kelebihan tersendiri karena dibuat dari bahan baku  pasir  dan  semen.    Di  samping  dapat  dibuat  bermacam-macam  bentuk yang  beraneka  ragam,  juga  perubahan  bentuk  akibat  pengembangan  dan penyusutan relatif kecil, maka kerapihan dalam pemasangan tentu akan lebih baik sehingga kemungkinan tampias waktu hujan akan relatif kecil.
Bahan  yang  sangat  mempengaruhi  mutu  genteng  beton  adalah  bahan pembentuknya  yaitu  pasir.    Pasir  yang  baik  adalah  agregat  yang  keras  dan kuat  serta  ulet  kekuatannya  melebihi  semen  portland  setelah  mengeras. Syarat  mutu    yang  dibutuhkan  agregat  adalah  agregat  halus  bersih,  kekal, keras dan kuat, kebersihan dan kemurnian agregat ini sangat  penting karena bila  pasir  banyak  mengandung  lumpur  dan  zat-zat  organik  lainnya  akan membuat adukan menjadi jelek dan akan mempengaruhi kekuatannya.
Pasir merupakan bahan bangunan yang sangat penting untuk pembuatan genteng  beton,  khususnya    di  jakarta  mempunyai  harga  yang  relatif  mahal. Oleh  karena  itu  penulis  tertarik  untuk  mencoba  menggunakan  abu  batu sebagai  bahan  substitusi  agregat  halus  pada  pembuatan  genteng  beton. Dalam  hal ini guna untuk mendapatkan bahan yang murah dan bermutu baik dengan cara mencari bahan-bahan lain selain yang sudah digunakan.
Abu  batu  adalah  butiran  mineral  keras  yang  bentuknya  mendekati  bulat
atau berupa hasil desintegrasi batu-batuan dari alat pemecah batu.  Umumnya butirannya  lebih  banyak  halus  dibandingkan  dengan  pasir  dan  ukurannya berkisar antara 0,075 mm sampai 5 mm.
Sifat fisik abu batu :
Dari hasil pengujian dilaboratorium abu batu mempunyai analisa fisik sebagai berikut :
1.  Warna =  hitam kecoklat-coklatan
2.  Berat Isi = 1,585
3.  Absorsi air rata-rata = 4,745 %
4.  Fine modulus/kehalusan butiran = 3,32
5.  Kadar Lumpur = 0,4 %
6.  Test kandungan organik dengan larutan NaOH 3 % zat warna larutan adalah jernih.
7. Apparent Specific Gravity rata-rata = 2,705 gr
8. Bulk Specific Gravity kondisi kering rata-rata = 2,25 gr
9.  Kadar air  = 4,04 %.
Abu batu dapat dijadikan sebagai bahan alternatif dari pasir beton yang biasa digunakan  pada  pembuatan  genteng  beton,  di  mana  saat  ini  sedang    krisis moneter  harga  pasir  beton  sangat  mahal  sehingga  macetnya  industri-industri pembuatan genteng yang ada.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  eksperimen  di  loboratorium  yang meliputi  4  macam  perlakuan  untuk  kelompok  benda  uji  genteng  beton  yang menggunakan  abu  batu  sebagai  bahan  substitusi  agregat  halus,    untuk kemudian dicari yang terbaik.
Penelitian  ini  juga  diharapkan  akan  menghasilkan  variasi  kelompok  nilai kuat lentur genteng beton substitusi abu batu.
Disain penelitian yang digunakan digambarkan sebagai berikut:
E1            X1           C1
175
Keterangan : E1   = kelompok benda uji X1  =  perlakuan yang diberikan C1  =  hasil uji
Prosedur Penelitian
Prosedur  penlitian  yang  digunakan  meliputi  tiga  tahap  yaitu:    pekerjaan persiapan,  pemeriksaan bahan dan  pekerjaan pembuatan benda uji.
1. Pekerjaan Persiapan
Pekerjaan  persiapan  meliputi  pekerjaan  persiapan  dan  penggadaan  bahan- bahan yang akan digunakan untuk pengujian, yaitu :  pasir,  semen  dan abu batu.
2. Pemeriksaan Bahan
Pemeriksaan  bahan  dilakukan  terhadap  pasir  diketahui  sifat-sifat  dari  bahan tersebut.
3. Pembuatan benda uji
Pembuatan  benda  uji  genteng  beton  dengan  perbandingan  berat  pada campuran  1  semen  :  2  pasir,    sedangkan  abu  batu  sebagai  bahan  substitusi pasir alam digunakan variasi pencampuran 0%, 5%, 10%, dan 15%.
Setelah  dilakukan  rencana  perbandingan  campuran  dan  bahan  telah dipersiapkan,  maka  dilakukan  pencampuran  diaduk  dengan  molen  menjadi adukan  yang  homogen,  dimasukkan  ke  dalam  cetakan  kemudian  ditekan dengan mesin pres.
Sebelum  adukan  dimasukkan  ke  dalam  cetakan  terlebih  dahulu  alat pencetakan bagian atas diberi pelumas oli yang telah dipanaskan sebelumnya, kemudian  untuk  bagian  bawah  alat  pencetak  diberi  kain  penyaring,  kain  ini dimaksudkan untuk membantu fungsi lubang-lubang yang terdapat pada pelat dasar dalam mengurangi jumlah air yang keluar pada saat pengepresan.
Untuk  pencetakan  genteng  ini  digunakan  cara  basah  maka  pada pengepresan air yang berlebihan dalam adukan akan keluar sehingga genteng yang  baru  dicetak  tersebut  memperoleh  kekakuan.    Setelah  itu  cetakannya dilepas  dengan  cara  memindahkan  presan  genteng  di  atas  tatakan  genteng,
pelepasan genteng dilakukan dengan hati-hati, selanjutnya genteng yang telah diberi tatakan diletakkan di atas rak-rak penyimpanan.
Penyusunan genteng beton di rak-rak itu diatur sedemikian rupa sehingga genteng  tidak  lembab  udara  dan  terlindungi  oleh  udara,  tiupan  angin  dan matahari selama 24 jam.  Pada saat penyimpanan dirak itu merupakan proses curing/ pematangan tahap pertama.
Selanjutnya  untuk  tahapan  curing  kedua,  genteng  diambil  dari  rak penyimpanan  dan  direndam  selama  tiga  hari.    Setelah  itu  diangkat  dari  bak perendam, kemudian genteng diangin-anginkan dalam tempat lembab selama 28  hari.    Hal  ini  berarti genteng telah  mengalami  curing tahap ketiga, setelah 28 hari genteng beton tersebut telah siap diuji.

## Hasil Penelitian
Pada  penelitian  telah  dilakukan  beberapa  perlakuan  terhadap  benda  uji. Untuk kelompok A adalah genteng beton tanpa menggunakan substitusi pasir abu  batu  (0%),  kelompok  B  dengan  substitusi  5%  abu  batu,  kelompok  C dengan substitusi 10% abu batu dan kelompok D dengan substitusi pasir abu batu 15%.
Selanjutnya  penilaian  dilakukan  terhadap  benda  uji,  pada  pengujian ukuran,  daya  serap  air,  kerapatan  air  dan  kuat  lentur,  secara  lengkap  hasil penelitian dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :
Tabel 1. Hasil Pengujian Genteng Beton
No. Sa mpe l Berat (Kg) Tebal (mm) Kuat Lentur (Kg/cm 2 ) Daya Serap Air (Kg) Kerapatan Air 1. A 4496 12,35 197 9,26 Tidak rembes 2. B 4720 12,4 201 9,52 Tidak rembes 3. C 4685 12,33 189 11,02 Tidak rembes 4. D 4585 12,47 172 14,01 Tidak rembes
Dari  tabel  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  pemakaian  abu  batu  pada pembuatan  genteng  beton  tidak  begitu  pengaruh  terhadap  beratnya,  hal  ini dapat  dilihat  dari  berat  rata-rata  genteng  beton  dimana  selisih  berat  masing-
masing kelompok benda uji tidak begitu jauh. sedangkan hasil kuat lentur pada tabel di atas maka hasil pengujian terlihat bahwa perlakuan A lebih rendah dari perlakuan B, perlakuan B lebih tinggi dari perlakuan C dan perlakuan C lebih tinggi dari perlakuan D.
Menurut  SNI  03-0096-1999  daya  serap  air  untuk  setiap  genteng  beton tidak  lebih  dari  10%.    Dari  tabel  di  atas  didapat  bahwa  nilai  daya  serap  air dengan penambahan abu batu tidak memenuhi standar karena melebihi 10% dari yang disyaratkan sedangkan hasil pengujian daya serap air genteng beton diperoleh dari hasil pengujian untuk tiap perlakuan.  Hasil pengujian kerapatan air  untuk  perlakuan  A,  B,  C  dan  D  tidak  rembes,  sehingga  dapat  dipakai. Menurut  SNI-03-0096-1999  menyatakan  bahwa  apabila  genteng  basah  tetapi tidak terjadi tetesan air maka dinyatakan tahan terhadap perembesan air.

## Uji Normalitas
Analisa  statistik  yang  digunakan  untuk  menguji  normalitas  data  adalah menggunakan  Uji  Lilliefours.    Data  yang  dianalisa  adalah  data  nilai  kuat  lentur genteng  beton  dari  masing-masing  kelompok  perlakuan  yaitu  perlakuan  A (0%), B (5%), C (10%) dan D (15%).

## a.  Uji  Normalitas  Data  Kuat  Lentur  Genteng  Beton  Untuk  Perlakuan  A
(campuran 0% pasir abu batu).
Hasil pengujian normalitas dari data nilai kuat lentur genteng beton dengan persentase substitusi pasir abu batu 0% menghasilkan L 0 = 0,2133, pada taraf signifikan  (  )=  0,01  diperoleh  nilai  L  =  0,2940,  dengan  kriteria  pengujian apabila  L 0 <  L  maka  data  berdistribusi  normal  dengan  demikian  dapat disimpulkan bahwa populasi kelompok A berdistribusi normal.

## b.  Uji  Normalitas  Data  Kuat  Lentur  Genteng  Beton  Untuk  Perlakuan  B
(campuran 5% pasir abu batu).
Hasil  pengujian  normalitas  dari  data  nilai  kuat  lentur  genteng  beton dengan  persentase  substitusi  pasir  abu  batu  5%  menghasilkan  L 0 =  0,2398, pada  taraf  signifikan  (  )=  0,01  diperoleh  nilai  L  =  0,2940,  dengan  kriteria pengujian apabila L 0 < L maka data berdistribusi normal (lihat lampiran 16, h.
76),  dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  populasi  kelompok  B berdistribusi normal.
c.    Uji  Normalitas  Data  Kuat  Lentur  Genteng  Beton  Untuk  Perlakuan  C (campuran 10% pasir abu batu).
Hasil  pengujian  normalitas  dari  data  nilai  kuat  lentur  genteng  beton dengan persentase substitusi pasir abu batu 10%  menghasilkan L 0 =  0,2664, pada  taraf  signifikan  (  )=  0,01  diperoleh  nilai  L  =  0,2940,  dengan  kriteria pengujian  apabila  L 0 <  L  maka  data  berdistribusi  normal  dengan  demikian dapat disimpulkan bahwa populasi kelompok C berdistribusi normal.
d.  Uji  Normalitas  Data  Kuat  Lentur  Genteng  Beton  Untuk  Perlakuan  D (campuran 15% pasir abu batu).
Hasil  pengujian  normalitas  dari  data  nilai  kuat  lentur  genteng  beton dengan persentase substitusi pasir abu batu 10%  menghasilkan L 0 =  0,1372, pada  taraf  signifikan  (  )=  0,01  diperoleh  nilai  L  =  0,2940,  dengan  kriteria pengujian  apabila  L 0 <  L  maka  data  berdistribusi  normal  dengan  demikian dapat disimpulkan bahwa populasi kelompok D berdistribusi normal.

## Uji Homogenitas Data
Pengujian  hogenitas  dilakukan  setelah  persyaratan  normalitas  dipenuhi, pengujian  homogenitas dilakukan  dengan  uji  Bartlett.    Data  yang  diuji  adalah data  kuat  lentur  dari  masing-masing  kelompok  sampel.    Dari  perhitungan diperoleh  X 2 hitung =  0,962,  jika  taraf  nyata  (  )  =  0,01  dari  daftar  Chi-Kuadrat dengan  dk  =  9  di  dapat  X 2 tabel =  11,3  sehingga  X 2 hitung <  X 2 tabel ,  maka  dapat disimpulkan varians dari keempat kelompok homogen
Sedangkan  untuk  mengetahuai  perbedaan  kuat  lentur  genteng  beton antar dua mean, maka digunakan analisis tes Schefee.  Hasil perhitungan tes Schefee,  dari  perhitungan  tersebut  didapat  F(A-B)  =  2,352,  F(A-C)  =  1,447, F(A-D) = 4,523, F(B-C) = 2,17, F(B-D) = 5,246 dan F(C-D) =3,675.
Dari  data  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  perbedaan  yang signifikan  terhadap  kuat  lentur  rata-rata  genteng  beton  yang  menggunakan pasir  abu  batu  yang  persentase  substitusi  0%  dengan  kuat  lentur  rata-rata yang  persentase  substitusi  15%  dan  5%  dengan  15%.  Sedangkan  untuk persentase  substitusi  0%  dengan  5%  ,  0%  dengan  10%,  5%  dengan  10%,
10% dengan 15% tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap nilai kuat lentur rata-rata genteng beton.

## Pengujian Hipotesis
Pengujian  kuat  lentur  genteng  beton  yang  menggunakan  abu  batu dengan persentase 0%, 5%, 10% dan 15%, hipotesis nol (H 0 ) sebagai berikut : tidak  ada  perbedaan  yang  signifikan  dari  persentase  penambahan  abu  batu terhadap nilai kuat lentur genteng beton.
Untuk mendapatkan hasil pengujian maka data penelitian dianalisa dengan menggunakan  uji  Analisis  Varians  (ANAVA)  satu  arah  dengan  taraf  signifikan (  )  =  0,01,  dimana  F hitung =  21,59  dan  F tabel =  4,38  jadiF hitung >  F tabel ,  maka  H 0 ditolak.    Sehingga  terbukti  ada  perbedaan  yang  signifikan  dalam  hal  ini  nilai kuat  lentur  genteng  beton  yang  menggunakan  abu  batu  dengan  persentase substitusi 0%, 5%, 10% dan 15%.

## Pembahasan Hasil Penelitian
Terdapat  perbedaan  signifikan  dalam  hal  kuat  lentur  yang  menggunakan pasir  abu  batu  sebagai  bahan  substitusi  agregat  halus  dengan  persentase perbandingan  0%,  5%,  10%  dan  15%.    Dari  hasil  hasil  penelitian  menunjukan semakin  banyak  persentase  yang  penggunaan  pasir  abu  batu,  maka  semakin rendah nilai kuat lenturnya.  Dan semakin besar  daya serap  airnya.   Dilihat dari masing-masing  benda  uji  dilakukan  memiliki  keterkaitan  antar  sifat  bahan, besaran butiran agregat, komposisi bahan, cara membuat dan merawat benda uji terhadap kekuatan lenturnya dan daya serap airnya.
Kuat  lentur  genteng  beton  yang  menggunakan  abu  batu  dengan persentase  penambahan  5%  menghasilkan  kuat  lentur  rata-rata  201  kg/cm 2 , untuk  persentase  penambahan  10%  menghasilkan  kuat  lentur  rata-rata  189 kg/cm 2 ,  untuk  persentase  substitusi  15  %  menghasilkan  kuat  lentur  172  kg/cm 2 sedangkan  yang  tanpa  penambahan  abu  batu  (0%)  menghasilkan  kuat  lentur rata-rata  197  kg/cm 2 .    Dengan  demikian  dengan  bertambahnya  persentase substitusi  abu  batu  pada  pembuatan  genteng  beton,  maka  kuat  lentur  rata-rata genteng beton yang dihasilkan semakin rendah.

## Kesimpulan Dan Saran
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1.  Terdapat  perbedaan  nilai  kuat  lentur  yang  menggunakan  abu  batu  sebagai bahan  substitusi  agregat  halus  dengan  tingkat  persentase  5%,  10%  dan 15%.
2.  Substitusi pasir abu batu 5% pada genteng beton mampu meningkatkan nilai kuat  lentur  genteng  beton  yang  melebihi  kuat  lentur  kelas  mutu  I  (200 kg/cm 2 )  yang  disyaratkan  SNI-03-0096-1999.    Sedangkan  substitusi  pasir abu  batu  10%  dan  15%  tidak  memenuhi  nilai  kuat  lentur  kelas  mutu  I  (200 kg/cm 2 ).
3.  Besar  persentase  abu  batu  pada  campuran  genteng  beton  berpengaruh pada  bobot  genteng  beton  yang  dihasilkan,  semakin  besar  persentase  abu batu  pada  campuran  genteng  beton,  maka  semakin  ringan  bobot  genteng beton yang dihasilkan.
Dari  data  hasil  pengujian  daya  serap  air  dapat  disimpulkan  bahwa semakin banyaknya persentase abu batu pada campuran genteng beton maka persentase penyerapan air genteng beton makin besar.
Berdasarkan  pembahasan  masalah  dan  kesimpulan,  maka  dapat dikemukakan beberapa saran yang perlu disampaikan antara lain :
1.  Abu  batu  yang  akan  dipergunakan  harus  diayak  terlebih  dahulu  karena gradasi  pasir  bervariasi  yang  nantinya  akan  berpengaruh  terhadap  tampak permukaan dan pori-pori genteng beton yang dihasilkan.
2.  Untuk  mendapatkan kekuatan  dan  keawetan  pada  genteng  beton  diusakan agar  dalam  proses  pengadukan  tidak  terjadi  pemisahan  bahan-bahan penyusun genteng beton.
3.  Perlu  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut  terhadap  abu  batu  dengan  batuan jenis  lain  yang  cukup  potensial  untuk  dijadikan  bahan  campuran  pada pembuatan genteng beton.
4.  Bagi  mahasiswa  lebih  memperdalam  pengetahuan  mengenai  ilmu  bahan bangunan,  sehingga  dapat  memperkaya  ide  dan  inovasi  mahasiswa  untuk mengembangkan penelitian-penelitian yang lebih jauh lagi.

## Daftar Pustaka
Arikunto, Suharsimi, Pro sedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek, Jakarta : Radar Jaya Offset, 1987.
Balai Penelitian Bahan, Petunjuk Praktis Proses Pembuatan Genteng Beton , Jakarta : Departemen Perindustrian, 1996.
Departemen Pekerjaan Umum, Persyaratan Umum Bahan Bangunan Indonesia, Jakarta : 1982.
Isparjadi, Statistika Pendidikan , Jakarta : Depdikbud, 1988.
Kardiono Tjokrodimulyo, Teknologi Beton , Yogyakarta : Nafiri, 1996.
Made, Sugiharta Hardira, Penambahan Abu Batu pada Campuran Beton dan Pengaruhnya terhadap Mutu Beton , Universitas Udayana, 1992
Randing, Penelitian Pengaruh Penambahan Serat Ijuk pada Pembuatan Genteng Beton , Jurnal Pemukiman Vol. X No. 7-8, 1993.
SNI 03-0096-1995, Genteng Beton Mutu dan cara Uji, Dewan Standarisasi Nasional, 1995.
SNI 03-0096-1999 , Genteng Beton , Dewan Standarisasi Nasional, 1999.
Sugianto Pandi, Studi Perbandingan Beton Mutu Tinggi dengan Menggunakan Abu Batu sebagai Pengganti Pasir, Universitas Tarumanegara, 1991